38^ APPENDICE 



T. I. 



Stromend ed opere. Miuda. ihetallUa. ''^'"/"'■«'"''* 



'■ Fahrenheit. 



Xancotte , . . . 7 piotnbo 4 stagno 420. 



Altri stromenti cliiiurgici . . . 7 '/", » 4 >• 43o 



Kasoj 8 » 4 " 44a 



Temperini o '/, » 4 » 4S0 



Coltellini , ecc 10 » 4 » 470 



Forbici , scarpelli 14 » 4 " 490 



Accette, ferri da pialla , colcelli 



da tasca 19 » 4 >• 609 



Coltelli da tavola , forbicloai . . 3o » 4 » 53o 



Lame da spada , ruolle da oriuolo 48 » 4 » 55o 



Lame da sega Olio di lino bollente 600 



Pezzi clie abbisognaao di riscald.i- 



mento maggiore Piombo fuso 6 12 



Posti i pezzi d' acciajo che debbonsi riscaldare sopra la mi- 

 scela raffreddata o rappresa, si da il fuoco sotto il vaso di 

 fciTO che la contiene , e qualora incomincia a sqiiagliaisi, ne-vea- 

 gon tolti e si smoi'zano. 



A Scheflield si da alle lame da sega il caloie da riscaldo per 

 niezzo dell' abbruciatura : si ungono esse da prima con sego e 

 poi si teagono al fuoco fiiio a die incomiiv^iano a bruciare. Sif- 

 fatto calore e = 600° Falir. 



T. n. 



La tavola seguente contiene le miscele di bismuto , stagno e 

 piombo , non che di piombo e stagno per le temperature dal 

 202.""° grado F. fino al 6ia, che e quelle in cut si liquefa il 

 piombo. 



Miscele di bismuto , piombo e stagno. 



Farti. Parti. Parti. Gradi di' Fahrenheit. 



8 bismuto 5 piombo 3 stagno si squagliano al 2,02, 



8 ,. 6 >. 3 » » ao8 



8 » 8 >> 3 »> - » 226 



8 »• 8 « 4 « >> a36 



8 » 8 » 6 >> » 243 



8 '» ' 8 p. 8 >. 5. - 254 



8 >i^ ' 1 o j> 8 » >' 266 



8 » ^ 12 3> 8 » >• 270 



8 » 16 « 8 •> » 3oo 



